71 



Bulletin de l'ytcadémie Impériale 



y» 



senco (le l'iode, ainsi que par Faction du chlore sec 

 sur le lépidène dans des dissolvants bien deséché ou 

 même exempt d'oxygène. Les cristaux grenues ne sont 

 autre chose que l'oxylépidène octaédrique. 



Untersuchung einer neuentdeckten Steinkohie bei Ge- 

 lazk in Imeretien. Von Heinrich Struve. (Lu le 20 

 mai 1875.) 



(Au3 einem Briefe an den Akademiker v. Helmersen, aus Tiflis 

 vom 27. April 1875.) 



Zu dieser Untersuchung wurde ich in den ersten 

 Tagen des Monats Marz vom Ingeuieurwesen aufge- 

 fordert, doch wenn ich erst jetzt zum Abschluss dieser 

 Arbcit komme, so lag der Grund in einem Unwohl- 

 sein, das mich wiihrend Wochen von meinen gewolin- 

 lichen Arbeiten im Laboratorium zuruckhiclt. Aus 

 diesem Gruude musste ich auch von der Elemcntar- 

 Analyse der Kohle abstehen und wandte mich schrift- 

 lich an meinen liochverehrten Freund, den Professor 

 Beilstein in St. Petersburg, mit der Bitte, die orga- 

 nische Analyse in scinem Laboratorium ausfiihrcn las- 

 sen zu wollen. Professor Beilstein kam meinem Wun- 

 sche in bereitwilligster Weise nacli und iiberschickte 

 mir vor wenigen Tagen die Eesultate der Analyse, die 

 von scinem Assistenten, Hrn. Ruduew, ausgefuhrt 

 worden war. 



Zur Untersuchung waren mir aus einer grosseren 

 Quantitiit Kohle, die .von der Gelazkischen Steinkohlen- 

 Gesellschaft liierhcr technischer Versuche wegen ge- 

 stellt war, 4 Pfund Kohle ûbergeben und zwar in melir 

 oder weniger grossen Stucken, die sich schon nach 

 dem Âusseren in zwci besondere Arten trennen lies- 

 sen. Die eine Sorte stellte eine Glanzkohle dar von 

 rein scliwarzer Farbe mit dcutlichster Scliichtung, bei 

 welcher die einzelnen Trenuungsflaclien mit einem 

 blendend weissen Anflug ûberzogen waren, der, wic 

 die Untersuchung crgab, aus einem Kieselsàure halti- 

 gen Thone bcstand. Die andere Sorte, glanzlos, brock- 

 lig ohne Blâtterdurchgang, zeigte eine melir schwarzc 

 erdartige Beschaffenheit. In kciner Sorte konnten 

 mechanische Beimengungcn von Schwefclkies gcfunden 

 werden. 



Dièse Verschiedenheit der Kohle dem Âusseren nach 

 veranlasste, erst eine jede Sorte fur sich zu prufcn uud 



schliesslich die Generalprobe aus beiden der vollstan- 

 digen Untersuchung zu unterwerfen. 



Hierbei stellte sich heraus, dass die Glanzkohle beim 

 Gluhcu im geschlossenen Platintiegel , wobei die ent- 

 weichenden Gase mit hellleuchtender und stark rus- 

 sender Flamme brannten, 54,297o "iclit zusammen- 

 gebackenen, glanzlosen Coaks hinterliess. Dieser Ruck- 

 stand verbrannte nacli anhaltendem Glûhen unter be- 

 standigcm Zutritt von atmosphiirischer liuft schliess- 

 lich, unter Hinterlassung von 9,837„ einer weissen 

 Asche. Bei diesem Verbrennen verbreitete sich ein 

 starker Geruch nach schwefliger Silure, eine Erschei- 

 nung, die, wie bekauut, auf Einmengungcn von Schwe- 

 fclkies hinweist. 



Die zweite Sorte, die erdartige Steinlvohle, gab 

 68,97g i^icht zusammengebackenen Coaks und nach 

 vollstandigem Verbrennen 36,77o Asche von weisser 

 Farbe. Bei Verbrennung dieser Kohle maclite sich die 

 Entwickclung von schwefliger Saure in noch stârkerer 

 Weise bemerkbar. 



Die Generalprobe einer gleichen Untersuchung un- 

 terworfen gab 62,7 37» Coaks von obiger Beschaffen- 

 heit uud 25,897o Asche. Die weitere . quantitative 

 Untersuchung dieser Asche fuhrtc zu folgender pro- 

 centischcn Zusammensetzung: 



Kieselsàure 57,67,, 



Titansilurei Spurcn 



Schwefelsâure ') . . . 3,87^ 



Eisenoxyd 8,3 » 



Tlionerde 28,5» 



Kalkerde 1,6>. 



Magnesia Spureu 



99,8% 



Nehmen wir an, dass die angegebene Quantitiit 

 Schwcfclsiiure als Schwefel mit Eisen zu Schwefclkies 

 verbunden angctrofi"en wird, so finden wir durch Be- 

 rechnung in der Kohle eincn Gehalt von l,57o Schwe- 

 fclkies. 



Fuge ich nun die von Hrn. Rudnew erhaltenen 



1) Die Schwefelsâure wurde durch hesondere Versuche bestimmt, 

 da bcim Verbrennen der Kohlo an der Luft zu viel Schwefel ver- 

 loren geht. - Behandelt man die Koblc mit Wasser, so werden da- 

 durch auch nicht Spuren von Schwefelsâure ausgezogen, was auf die 

 vollstiindige Abwesenheit von Gyps-Einmcngungen hinweist. 



